CHIMIE INDUSTRIELLE. — Recherches expérimentales sur la constituticn des 
ciments et la théorie de leur prise. Note de M. H. Le Career, présentée 
par M. Daubrée. 
« Je poursuis depuis un an des recherches expérimentales sur la consti- 
tution des ciments à prise lente, dits Portland, et la théorie de leur prise. 
Obligé d'interrompre momentanément ces recherches, je donne ici les ré- 
sultats déjà obtenus, bien que non encore complets, 
» Quand on examine au microscope polarisant une plaque mince taillée 
dans la masse, d’aspect pierreux, qui sort des fours à ciment Portland et 
dont le broyage fournit le ciment marchand, on y distingue diverses es- 
pèces chimiques. N’ayant pu réussir à en faire la séparation mécanique 
pour les analyser, j'ai cherché à déterminer leur nature en comparant leurs 
caractères optiques à ceux de composés calcaires que j'ai reproduits par 
synthèse. Voici les espèces qui présentent les caractères les plus saillants : 
» 1° Substance n’agissant pas sur la lumière polarisée.— Elle consiste en alu- 
minate de chaux, riche en chaux, mélangé quelquefois de chaux libre. J'ai, 
en effet, reproduit artificiellement l’aluminate de chaux tricalcique 
A O°, 3Ca0 ; j'ai vérifié qu’il cristallise dans le système cubique; j'ai vé- 
rifié, en outre, qu'avec la chaux c’est le seul des composés pouvant exister 
dans les ciments qui cristallise dans ce système. 
» 2° Substance agissant faiblement sur la lumière polarisée el présentant des 
formes cristallines très nettes. — C’est un silicate de chaux; jy vois le prin- 
cipal, sinon le seul élément actif des ciments; cette substance forme tou- 
jours la majeure partie et quelquefois même la totalité des ciments Portland. 
C'est, je crois pouvoir l’affirmer, le péridot calcaire SiO?, 2Ca0 qui, lors 
de la cuisson du ciment, cristallise dans la substance dont je vais parler, 
lorsqu'elle est portée à la fusion. 
» 3° Substance fortement colorée en brun agissant sur la lumière polarisée. — 
C'est la plus fusible des substances existant dans les ciments; elle forme, à 
l'état solide, la gangue du silicate qui vient d’être défini, et, à l’état fondu, 
le véhicule de sa cristallisation. C’est un alumino-ferrite de chaux, plus 
Pauvre en chaux que l’aluminate tricalcique; je lui attribue la formule 
2(AlFe)?0?, 3Ca0, J'ai reproduit directement les composés répondant à 
cette formule, et j'y ai retrouvé les caractères optiques et la fusibilité de la 
substance signalée dans les ciments. Cette substance s’altère très lentement 
us l’eau et se modifie peu lors de la prise. 
